108 



Die iResultate dieser Analysen sind in der folgenden 

 Tafel kurz zusammengestellt. 



Siewert Geist 



I II III IV 



Chlor 8,32 8,75 8,30 8,62 



Eisenoxydul 1,52 1,13 1,83 1,05 



Talkerde 30,70 . 30,79 30,13 30,30 



Nimmt man das Chlor in Form von Chlormagnesium 

 in dem Boracite an, so ergiebt sich nach diesen Resultaten 

 folgende Zusammensetzung desselben. 





I 



II 



ni 



IV 



Mittel 



Chlormagn e sium 



11,14 



11,71 



11,11 



11,54 



11,37 



Talkerde 



26,00 



25,86 



25,45 



25,43 



25,68 



Eisenoxydul 



1,52 



1,13 



1,83 



1,05 



1,38 



Verlust 



61,34 



61,30 



61,61 



61,98 



61,57 



100 100 100 100 100 



Das Eisenoxydul ist in dem Boracit offenbar als mit 

 der Talkerde isomorph für diese eingetreten. Berechnet 

 man daher die für das Mittel der vier Analysen gefundene 

 Menge Eisenoxydul in Talkerde um, so erhält man als Zu- 

 sammensetzung eines von Eisen freien Boracits folgende 

 Zahlen: Chlormagnesium 11,44 



Talkerde 26,61 



Verlust 61,95 



100 

 Es handelt sich nun darum, festzustellen woraus der 

 Verlust besteht. Ausser den durch die Analyse ihrer Menge 

 nach bestimmten Basen ist im Boracit nur Borsäure gefun- 

 den worden. Es könnte nur zweifelhaft sein, ob er nicht, 

 wie der Stasfurtit, eine kleine Menge chemisch gebundenen 

 Wassers enthielt. Bei Versuchen den Gewichtsverlust zu 

 bestimmen, den der Boracit beim Glühen mittelst eines 

 Bunsenschen Gasbrenners erleidet, zeigte sich, dass sein 

 Gewicht dabei unverändert blieb, wenn man nicht all zu 

 lange glühte. Man könnte freilich dagegen einwenden, dass 

 das Eisenoxydul des Boracits, indem das Wasser fortginge 

 in Eisenoxyd verwandelt, und dadurch der durch ersteren 

 Umstand veranlasste Gewichtsverlust compensirt werde. 

 Allein abgesehen davon, dass ich mich mehrmals davon 



